— 32 — 



Qnarzader mit Eisenkies, Blende, Sylvanit? und ged. Gold vorgekommen 

 ist. Frischer Bruch der Knollen zuweilen schwach faserig, grauweiss,. 

 oberflächlich schwach gelb. Eine Analyse reinen, dem Innern der Knol- 

 len entnommenen Materials, dem 1.29% Gangmasse und etwas Eisenkies- 

 beigemengt war, gab : 



Bi Ag Cu Pb Fe Zn S = Sa. 



42.97 8.43 7.50 22.49 0.70 Spur 17.11 = 99.20 

 Nach Abzug des Eisens nebst zugehöriger Menge Schwefel als Eisen- 

 kies ergiebt sich das Verhältniss : B : Bi 2 : S = 2.02 : 1.00 : 4.98 = 2:1:5, 

 also die Formel 2 BS + Bi 2 S 3 , worin unter B sich verhält Pb : (Ag 2 -j- Cu 2 ) 

 = 1.11:1. 



Da jeder krystallographische Anhalt noch fehlt, stellt Verf. das Erz 

 zum Cosalit, dem allerdings Cu gar nicht und von Ag nur 2.65 °/ zukommt. 



Im geschlossenen Bohr sublimirt Schwefel beim Erhitzen; in offener 

 Bohre bildet sich schweflige Säure. Vor dem Löthrohr schmelzend und 

 Beactionen auf Pb, Bi, Ag und Cu gebend. Löslich in HCl und N0 3 H. 



3. Ein wahrscheinlich neues Mineral. 

 Eingeschlossen im Quarz der Missouri Grube, Hall's Valley, Park Co.. 

 Colorado , kommen unbestimmte Massen mit dunkel bläulich-grauer Farbe 

 vor. In zahlreichen Hohlräumen sitzen dann äusserlich broncefarben an- 

 gelaufene Kryställchen, die sehr stark gestreift und gelegentlich zu Platten 

 vergesellschaftet sind. Diese letzteren haben ein spec. Gew. von 6.31 — . 

 gefunden 5.75 und erhöht wegen 4.43% Quarz mit 2.65 und 6.98% Kupfer- 

 kies mit 4.2 — . 



Analysirt wurden diese Nadeln, I, jene unbestimmten Massen, denen 

 59.75% Gangmasse anhaftete, II, und endlich eine Substanz, wahrschein- 

 lich von der gleichen Grube , aber etwas anderer Gangmasse , deren spec. 

 Gew. sich zu 6.680 berechnete — gefunden 3.869 bei 15° C. und erhöht 

 wegen 47.57% Gangmasse mit 2.643 — III. 



Bi Ag Cu Pb Fe Zn S ■ = Sa. 



I. 60.80 0.89 15.96 — 2.13 0.10 19.94 1 = 99.82 

 IL 63.42 4.09 12.65 0.59 0.07 18.83 1 = 99.65- 



III. 62.51 9.89 6.68 2.74 0.10 0.07 17.90 = 99.89 

 Nach Abzug von resp. 6.97 % (I), 1.91 % (II) und 0.33 % (III) Kupfer- 

 kies und den durch das Zn verlangten Mengen Zinkblende ergiebt sich:. 



B : Bi 2 : S 

 I. 3.00 : 3.91 : 14.75 

 II. 3.00 : 3.99 : 14.98 

 III. 3.00 : 4.06 : 15.15; 



also ist die Zusammensetzung entsprechend einer Formel 3 BS -j- 4Bi 2 S 3 ,. 

 wobei B = Pb + (Ag 2 + Cu 2 ). 



Bis zur vollendeten Untersuchung der in benachbarten Gruben vor- 



1 Berechnet!? 



